Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif Menggunakan Campuran Renolith dan Kapur
GIBRAL MAULANA, INDRA NOER HAMDHAN
Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional, Bandung e-mail: gibral.maulana@gmail.com

## ABSTRAK
Tanah lempung ekspansif merupakan tanah yang memiliki kemampuan kembang susut  yang  tinggi  akibat  adanya  perubahan  kadar  air.  Perubahan  kadar  air  ini dipengaruhi  oleh  perubahan  musim,  dimana  hal  tersebut  dapat  menyebabkan tanah menjadi tidak stabil. Tanah yang digunakan dalam penelitian ini memiliki engineering  properties  yang  tergolong  buruk  dengan  nilai  CBR  rendamannya sebesar  2,88%.    Untuk  mengatasi  kondisi  tersebut  diperlukan  upaya  perbaikan tanah. Salah satu cara yang efektif untuk mengatasi kemampuan kembang susut tanah ekspansif adalah dengan cara dicampur dengan bahan kimia. Bahan kimia yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu    campuran  dari  renolith  dan  kapur. Hasil  penelitian  menunjukkan  penggunaan  campuran  renolith  dan  kapur  dapat meningkatkan  nilai  CBR  rendaman  menjadi  11,13%  dan  menurunkan  nilai potensial  pengembangan  dari  29,54%  menjadi  0,96%.  Kesimpulan  dari penelitian  ini  adalah  penggunaan  campuran  renolith  dan  kapur  dapat meningkatkan  CBR  rendaman  hingga  286,45%  dan  menurunkan  potensi pengembangan hingga 96,75%.
Kata kunci : tanah ekspansif, renolith, kapur, CBR.

## ABSTRACT
An  expansive  clay  soil  that  has  high  shrinkage  capability  development  due  to change  in  moisture  content.  Changes  in  water  content  are  affected  by  the change of seasons, it caused the soil become unstable. The soil that used in this study  had  a  relatively  poor  engineering  properties  which  CBR  soaked  value  of 2.88%.  To  overcome  these  condition  the  soil  improvement  is  necessary  to increase the soil stability. The one of the effective ways to overcome shrinkage and  development  capability  of  expansive  soil  are  mixed  with  chemicals.  The chemicals are used in this study is a mixture of renolith and lime. The result from using a mixture of renolith and lime showed that increase  the value of soaked CBR into 11.13% and decrease the value of swelling potential from 29.54% to 0.96%. Summary of using this material can increase the value of soaked CBR up to 286.45% and decrease the swelling potential until 96.75%.
Keywords: expansive soil, renolith, lime, CBR.

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  material  yang  memiliki  fungsi  untuk  menyokong/mendukung  suatu struktur  yang  berada  diatasnya  seperti  struktur  gedung,  jalan,  maupun  jembatan.  Hanya tanah  yang  memiliki  karakteristik  teknis  ( engineering  properties)  yang  bermutu  baik  yang bisa digunakan sebagai material konstruksi (mempunyai karakteristik teknis yang baik).
Penelitian tugas akhir ini mencoba untuk mengganti penggunaan semen menjadi kapur yang nantinya  dicampur  dengan  renolith  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  daya  dukung  tanah ekspansif.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  dari  campuran renolith  dan  kapur  sebagai  bahan  stabilisasi  terhadap  usaha  perbaikan  tanah  lempung ekspansif dengan studi kasus tanah di daerah jalan Raya Rancacili, Ciwastra, Bandung.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Definisi Tanah
Tanah  adalah  lapisan  permukaan  bumi  yang  berasal  dari  material  induk  yang  telah mengalami  proses  lanjut,  karena  perubahan  alami  dibawah  pengaruh  air,  udara,  dan macam-macam  organisme  baik  yang  masih  hidup  maupun  yang  telah  mati.    Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur dan warna hasil pelapukan (Dokuchaev 1870).
Istilah tanah dalam bidang mekanika tanah dapat digunakan mencakup semua bahan seperti lempung,  pasir,  kerikil  dan  batu-batu  besar.  Metode  yang  dipakai  dalam  teknik  sipil  untuk membedakan  dan  menyatakan  berbagai  tanah,  sebenarnya  sangat  berbeda  dibandingkan dengan metode yang dipakai dalam bidang geologi atau ilmu tanah. Sistem klasifikasi yang digunakan dalam mekanika tanah dimaksudkan untuk memberi keterangan mengenai sifat- sifat  teknis  dari  bahan  itu  dengan  cara  yang  sama,  seperti  halnya  pernyataan-pernyataan secara geologis yang dimaksudkan untuk memberi keterangan mengenai asal geologis dari tanah.

## 2.2 Klasifikasi Tanah
Sistem  klasifikasi  tanah  membagi  tanah  ke  dalam  kelompok  dan  sub-kelompok  yang didasarkan  pada  karakteristik  teknik  ( engineering  properties)  seperti  distribusi  ukuruan butiran, batas cair, dan batas plastis. Kedua sistem klasifikasi utama yang biasa digunakan adalah American Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO) dan The Unified  Soil  Classification  System  (USCS).  Sistem  AASHTO    utamanya  digunakan  untuk klasifikasi dari tanah dasar untuk jalan raya.

## 2.3 Struktur Mineral Penyusun Lempung
Menurut Holtz and Kovacs (1981) dalam Das, B. M. (2001) satuan struktur dasar dari mineral lempung terdiri dari silica tetrahedron dan alumina octahedron. Jenis-jenis mineral lempung tergantung  dari  kombinasi  susunan  satuan  struktur  dasar  atau  tumpukan  lembaran  serta macam  ikatan  antara  masing-masing  lembaran.  Satuan-satuan  dasar  tersebut  bersatu membentuk  struktur  lembaran  seperti  yang  digambarkan  pada Gambar 1(a) untuk single silica  tetrahedral, Gambar  1(b) untuk isometric  silica  sheet, Gambar  1(c) untuk single aluminium octahedron dan Gambar 1(d) untuk isometric octahedral sheet.

## Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif Menggunakan Campuran Renolith dan Kapur

## Gambar 1. Struktur mineral lempung (Sumber: Grim, 1959 dalam Chen, FU, 1975)

## 2.4 Identifikasi Tanah Lempung Ekspansif
Menurut      Chen      (1975),      beberapa  cara      yang      biasa      digunakan      untuk mengidentifikasi tanah ekspansif dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:
1. Identifikasi Mineralogi;
2. Cara tidak langsung ( single index method); Cara langsung.

## 2.5 Activity Method
Parameter menurut Skempton 1953 yang disebut aktivitas dalam Rumus 1 sebagai berikut:
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 (𝑆) = 𝑃𝐼 𝐶 –  10 … (1) Dimana :
𝑃𝐼 = Indeks plastisitas
𝐶 = Persentase lempung lolos saringan 0,002 mm
Berdasarkan rumus kategori tersebut tanah digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:
 A < 0,75 (tidak aktif)
 0,75 < A < 1,25 (normal)
 A > 1,25 (aktif)
Besaran  aktifitas  menurut  Seed  (1962)  berdasarkan  jenis  mineral,  seperti  yang  ditunjukan Tabel 1 .
Tabel 1. Hubungan Aktifitas dengan Mineral Mineral Aktifitas Kaolinite 0,33 – 0,46 Illite 0,99 Montmorillonite (Ca) 1,5 Montmorillonite (Na) 7,2 ( Sumber : Seed, 1962)

## 2.6 Stabilisasi Tanah
Proses stabilisasi tanah meiliputi pencampuran tanah dengan tanah lain untuk memperoleh gradasi yang diinginkan, atau pencampuran tanah dengan bahan tambahan buatan pabrik, sehingga  sifat-sifat  teknis  tanah  menjadi  lebih  baik.  Guna  mengubah  sifat-sifat  teknis  dari tanah,  seperti:  daya  dukung,  kompresibilitas,  permeabilitas, workability,  potensi pengembangan  dan  sensitifitas    terhadap  perubahan  kadar  air,  maka  dapat  dilakukan dengan  cara  penanganan  dari  yang  paling  mudah,  seperti  pemadatan  sampai  teknik  yang lebih  mahal,  seperti:  mencampur  tanah  dengan  renolith,  semen,  kapur,  abu  terbang  ( fly ash), injeksi semen (grouting) dan lain-lain.

## 2.7 CBR
CBR  hingga  saat  ini  digunakan  secara  luas  sebagai  evaluasi  daya  dukung subgrade  atau tanah dasar, serta sebagai standar dalam perencanaan perkerasan fleksibel. Secara definisi CBR  adalah  suatu  perbandingan  antara  beban  percobaan  dengan  beban  standar  dan dinyatakan dalam presentase. Perhitungan daya dukung tanah ditunjukan dalam Rumus 2 .

## 𝐶𝐵𝑅 = 𝑃 𝑇 𝑃 𝑆 × 100% … (2)
dimana:
𝑃 𝑇 = beban percobaan ( test load), 𝑃 𝑆 = beban standar ( standard load).

## 3. METODE PENELITIAN
Studi penelitian ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dalam skala laboratorium. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  material  tanah  ekspansif  yang  berasal  dari  daerah  Gede Bage  Bandung.  Tanah  ini  akan  dicampur  dengan  renilith  dan  kapur  untuk  kemudian dilakukan  pengujian  CBR  untuk  mengetahui  karakteristik  daya  dukungnya.  Pengujian  CBR akan  dilakukan  di  Laboratorium  Geoteknik  Jurusan  Teknik  Sipil,  Fakultas  Tenik  Sipil  dan Perencanaan  Institut  Teknologi  Nasional.  Penambahan  kapur  pada  tanah  ekspansif  ini berturut-turut  5%, 6%, 7%, dan 8%, sedangkan untuk penambahan renolith konsisten 5% dari  berat  masing-masing  presentase  penambahan  kapur  dimana  persentase  tersebut didasarkan berdasarkan Perencanaan Stabilisasi Tanah dengan Bahan Serbuk Pengikat untuk Konstruksi Jalan, Departemen Pekerjaan Umum.
Tahapan  dari  penelitian  ini  dimulai  dari  persiapan  tanah,  pengujian  indeks  properti  untuk mengetahui  apakah  tanah  termasuk  ke  dalam  tanah  ekspansif  atau  tanah  lempung  biasa, kemudian  pemadatan  tanah,  dan  pengujian  CBR.  Tanah  ini  diambil  di  lokasi  proyek pembangunan Gedung Dinas Sosial Kota Bandung di daerah Gede Bage, untuk kapur bubuk dibeli di toko bahan kimia, dan renolith berasal dari Puslitbang Jalan dan Jembatan. Tanah ekspansif ini disiapkan agar tercapai kondisi kering udara agar dapat dilakukan penyaringan serta pengaturan kadar air untuk selanjutnya dilakukan pemadatan dengan metode standard proctor  dan  kemudian  dilakukan  pengujian  CBR.  Sedangkan  untuk  sampel  tanah  yang dicampur  dengan  kapur  dan  renolith  dilakukan  dengan  kondisi  tanah  kering  udara  dimana pencampuran menggunakan kadar air optimum yang didapat dari hasil pengujian pemadatan tanah asli, hal mana agar kapur dan renolith tercampur dengan merata atau homogen.

## 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Pengujian Tanah Asli
Sampel tanah yang digunakan sebagai material dalam penelitian ini merupakan sempel yang terindikasi merupakan sampel  tanah ekspansif yang diambil di lokasi Proyek Pembangunan Puskesos  Jl.  Rancacili,  Ciwastra,  Bandung.  Tanah  tersebut  diambil  pada  hari  Sabtu,  12 Desember  2015.  Adapun  beberapa  pengujian  tanah  asli  yang  telah  dilakukan  seperti pengujian X-Ray  Difraction,  kadar  air,  pengujian  berat  jenis,  Atterberg  limit  (Liquid  limit, Plastic  limit  dan  Shrinkage  limit),  Grain  size  analysis  (Sieve  Analysis  dan  Hidrometer), pengujian kompaksi, pengujian CBR ( Soaked dan Unsoaked).

## 4.1.1. Pengujian Mineral
Dari  hasil  pengujian  mineral  maka  tanah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  memiliki  4 komponen  mineral  yaitu  halloysite,  paragonite,  rectorite  dan  cristobalite.  Mineral  halloysite dan rectorite merupakan dua mineral dominan yang terkandung dari tanah sampel penelitian ini.
Mineral  halloysite  relatif  sama  dengan  mineral  kaolinite,  tetapi  secara  kesatuan  berurutan ikatannya lebih acak dan dapat dipisahkan oleh air sehingga mineral halloysite sangat rentan terhadap  perubahan  kadar  air  dimana  apabila  mineral  ini  dipanasi  maka  struktur penyusunnya akan berubah secara drastis dan dapat menghilangkan lapisan tunggal molekul air. Hasil pengujian mineral ditunjukan pada Tabel 2 .
Tabel 2. Hasil Pengujian Mineral ( X-ray Difraction) Contoh Tanah  Komposisi Mineral Kadar (%) Lempung ( Clay) Halloysite 43,1 Paragonite 12,6 Rectorite 32,8 Cristobalite 11,5

## 4.1.2. Kadar Air
Tanah  yang  digunakan  untuk  pengujian  kadar  air  merupakan  tanah  dengan  kondisi terganggu ( disturb) dan hasil pengujian kadar air untuk tanah penelitian ini adalah 44,55%. Hasil  pengujian  kadar  air  tersebut  menunjukan  bahwa  bahwa  kondisi  tanah  ini  memiliki kadar air yang cukup tinggi dimana hampir setengahnya dari volume total diisi oleh air.

## 4.1.3. Pengujian Berat Jenis
Pengujian  berat  jenis  menggunakan  contoh  tanah  lolos  saringan  nomor  40  ASTM  dengan kondisi  kering  oven  sebanyak  2  sampel  pengujian  dengan  total  sampel  tanah  yang dibutuhkan  adalah  60  gr.  Dari  hasil  pengujian  berat  jenis  sebanyak  2  benda  pengujian didapat nilai berat jenis sebesar 2,342.

## 4.1.4. Atterberg Limit
Dari  hasil  pengujian  Atterberg  Limit  didapatkan  beberapa  nilai  seperti 𝐿𝐿 =  87,57%, 𝑃𝐿 = 40,93%, 𝑆𝐿 = 11,66% dan 𝑃𝐼 = 46,64%. Hasil pengujian ini disajikan pada Tabel 3 .

## Tabel 3. Hasil Pengujian Atterberg Limit
𝑳𝑳 (%) 𝑷𝑳 (%) 𝑷𝑰 (%) 𝑺𝑳 (%) 87,57 40,93 46,64 11,66 Keterangan: 𝐿𝐿 : Liquid Limit, 𝑃𝐿 : Plastic Limit, 𝑃𝐼 : Plasticity Index, 𝑆𝐿 : Shrinkage Limit

## 4.1.5. Grain Size Analysis
Hasil  pengujian grain  size  analiysis  menunjukkan  tanah  yang  digunakan  sebagai  meterial penelitian  merupakan  tanah  berbutir  halus  dimana  persentase  lolos  saringan  No.  200 sebanyak 99,22% dan didominasi oleh fraksi lempung 21,83% serta fraksi lanau 30,78%.

## 4.1.6. Klasifikasi Tanah
Klasifikasi tanah  yang digunakan sebagai bahan penelitian ini termasuk kedalam kelompok A-7-5  berdasarkan  AASHTO,  hal  ini  didasarkan  pada  persentase  lolos  saringan  No.  200 sebesar  99,22%  yang  lebih  besar  dari  nilai  minimun  36%,  nilai  LL  sebesar  87,57%  lebih besar dari nilai minimum LL pada kelompok ini yang bernilai 41%, nilai PI sebesar 46,64% yang lebih besar dari nilai minimun yaitu 11% serta nilai PI ≤ LL – 30 (46,64 ≤ 87,57 – 30 atau 46,64% ≤ 57,57%).
Sistem  klasifikasi  tanah  ini  didasarkan  pada  nilai  batas  cair  ( liquid  limit)  dan  nilai  indek plastisitas  ( plasticity  index).  Untuk  mendapatkan  klasifikasi  tanah  berdasarkan  USCS dibutuhkan  grafik  hubungan  indeks  plastisitas  ( index  plasticity)  dengan  batas  cair ( liquid limit). Nilai batas cair tanah asli adalah 87,57% dan nilai indeks plastisitasnya adalah 46,64%. Dari hasil klasifikasi tanah berdasarkan USCS diketahui bahwa tanah asli tergolong kedalam  MH atau  artinya  tanah  tersebut  merupakan  tanah  lanau  dengan  plastisitas  tinggi. Sistem klasifikasi tanah USCS ditunjukan pada Gambar 3 .
Tanah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diklasifikasikan  ke  dalam  kelompok  A-7-5 berdasarkan  AASHTO  atau  bisa  dikatakan  bahwa  tanah  ini  merupakan  agregat  berbutir halus/lempung  yang  termasuk  ke  dalam  kriteria  yang  buruk  apabila  digunakan  sebagai material tanah dasar. Sedangkan berdasarkan USCS tanah yang digunakan sebagai material dalam  penelitian  ini  merupakan  kelompok  MH  ( Mud  High  Plasticity)  artinya  tanah  ini merupakan tanah berbutir halus/lanau dengan tingkat plastisitas yang tinggi. Tanah dengan klasifikasi seperti A-7-5 dan MH merupakan tanah yang perlu biperbaiki dahulu sifat fisik dan mekanisnya  agar  layak  digukan  sebagai  material subgrade  baik  untuk  bangunan  gedung maupun untuk keperluan pondasi perkerasan jalan.

## 4.1.7. Aktivitas Tanah
Tingkat  keaktifan  tanah  diukur  dari  persentase  lolos  saringan  No.  200  dan  besaran  PI. Berdasarkan Rumus 2 didapatkan nilai aktifitas tanah asli sebesar 0,91. Besaran nilai aktifitas tanah tersebut digolongkan kedalam tingkat keaktifan yang sedang.

## 4.1.8. Kompaksi
Pengujian  kompaksi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode Modified Proctor  dengan mold yang digunakan berdiameter besar yaitu berdiameter 6 inci atau 15,24 cm  dengan  tinggi  18  cm.  Dari  hasil  pengujian  kompaksi,  didapat  nilai  kepadatan  kering maksimum  (MDD)  sebesar  1,227  gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (OMC)  sebesar  37,16%. Hasil pengujian pemadatan ditunjukan pada Tabel 4 .

## Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif Menggunakan Campuran Renolith dan Kapur

## Gambar 3. Klasifikasi tanah berdasarkan USCS
Tabel 4. Hasil Pengujian Kompaksi Untuk Nomor Sempel Tertentu
Parameter Satua n Sempel Uji 1 Sempel Uji 2 Sempel Uji 3 Sempel Uji 4 Sempel Uji 5 Kadar Air (%) 26,87 34,30 37,16 44,47 48,89 Berat Isi Kering gr/cm 3 1,07 1,22 1,24 1,09 1,02 ZAV gr/cm 3 1,44 1,30 1,25 1,15 1,09

## 4.1.9. CBR Tanah Asli
Kadar air optimum dari hasil pengujian kompaksi digunakan sebagai campuran pada tanah yang  akan  dilakukan  pengujian  CBR  baik  pada  kondisi  kering  maupun  kondisi  terendam. Pada  kondisi  kering  tanah  memiliki  nilai  CBR  sebesar  17,31%  sedangkan  untuk  CBR  pada kondisi  terendam  nilainya  sebesar  2,88%  dan  nilai  potensi  pengembangannya  sebesar 29,54%.  Pada  kondisi  terendam,  tanah  asli  memiliki  nilai  CBR  yang  rendah  dan  memiliki kecenderungan  tidak  stabil  karena  diakibatkan  oleh  pengembangannya  yang  tinggi.  Hasil pengujian  CBR  tanah  asli  ditunjukan  pada Gambar  4(a) untuk  kondisi  kering  dan Gambar  4(b) untuk  kondisi  terendam  sedangkan  besaran  pengembanganya  ditunjukan pada Tabel 5 .

## Gambar 4. Hasil pengujian CBR
Tabel 5. Potensi Pengembangan Tanah Asli Tanggal Jam Pembacaan  Swelling (%) 27/06/16 14:00 11 0,85 28/06/16 14:00 225 17,31 29/06/16 14:00 297 22,85 30/06/16 14:00 384 29,54

## 4.2. Nilai CBR Tanah yang Dicampur Renolith dan Kapur
Campuran dari renolith dan kapur pada penelitian ini menunjukan bahwa terjadi perubahan yang signifikan terhadap perubahan nilai CBR apabila dibandingkan dengan nilai CBR tanah asli.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  reaksi  kimia  yang  terjadi  antara  tanah  asli  dengan campuran renolith  dan  kapur.  Jenis  kapur  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  jenis quick lime dimana,  jenis  kapur  menyebabkan  reaksi  kimia  yang  dapat  menyebabkan  penyerapan  air berlebih pada tanah, terjadi pertukaran ion sehingga meningkatkan adhesi dan kohesi tanah serta  dapat  menimbulkan  reaksi  pozzolan  yang  membuat  tanah  lebih  keras,  padat,  lebih stabil.  Sedangkan  cairan  renolith  dapat  membuat  tanah  menjadi  lebih impermeable, meningkatkan tensile strength dan compression.
Persentase  campuran  dan  waktu  pemeraman  menunjukkan  pengaruh  yang  besar  terhadap nilai  daya  dukung  tanah.  Semakin  tinggi  persentase  campuran  kapur  dan  renolith  dan semakin  lama  waktu  pemeraman  maka  dapat  meningkat  daya  dukung  tanah  yang  cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tanah asli. Hasil pengujian CBR campuran ditunjukan pada Tabel 6 dan disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 5 untuk CBR kondisi kering dan Gambar 6 untuk kondisi terendam.
Dari hasil pengujian CBR pada kondisi kering terlihat waktu pemeraman 3 hari dan dimana campuran 8% kapur dan 5% renolith menunjukan kenaikan nilai CBR paling tinggi. Meskipun pada  kondisi  tanah  asli nilai  CBR sudah cukup  besar  yaitu  17,31% namun  demikian  ketika

## Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif Menggunakan Campuran Renolith dan Kapur
tanah  dicampur  dengan  menggunakan  kapur  dan  renolith  masih  menunjukan  tanah  masih dapat  meningkat  nilai  daya  dukungnya. Hal  ini  terjadi  akibat  reaksi  kimia  yang  disebabkan oleh kapur dan renolith. Persentase kenaikan CBR kering pada campuran 8% kapur dan 5% renolith serta waktu pemeraman selama 3 hari dapat meningkatkan CBR hingga 142,70%.

## Tabel 5 Hasil Pengujian CBR Campuran Renolith dan Kapur
Benda Uji Waktu Pemeraman (Hari) CBR UNSOAKED (%) CBR SOAKED (%) Tanah Asli - 17,31 2,88 Campuran 5% KP , 5% RN 0 20,17 4,05 Campuran 5% KP , 5% RN 1 22,58 7,98 Campuran 5% KP , 5% RN 3 24,17 9,64 Campuran 6% KP , 5% RN 0 21,67 4,70 Campuran 6% KP , 5% RN 1 27,50 8,72 Campuran 6% KP , 5% RN 3 29,50 9,33 Campuran 7% KP , 5% RN 0 24,33 5,99 Campuran 7% KP , 5% RN 1 32,33 9,25 Campuran 7% KP , 5% RN 3 33,17 11,35 Campuran 8% KP , 5% RN 0 29,50 6,64 Campuran 8% KP , 5% RN 1 38,33 9,90 Campuran 8% KP , 5% RN 3 42,00 11,13
Gambar 5. Hasil pengujian CBR kondisi kering ( unsoaked) 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 C BR ( % ) Waktu Pemeraman (Hari) 5% KP; 5% RN 6% KP; 5% RN
7% KP; 5% RN 8% KP; 5% RN

## Gambar 6. Hasil pengujian CBR kondisi terendam ( soaked)
Tanah pada kondisi kering memiliki nilai CBR yang jauh lebih tinggi dari tanah pada kondisi terendam.  Campuran  7%  kapur  dan  5%  renolith  serta  waktu  pemeraman  selama  3  hari menunjukan kenaikan nilai daya dukung terbesar menjadi 11,35%. Persentase kenaikan nilai CBR  pada  campuran  7%  kapur  dan  5%  renolith  serta  diperam  hingga  3  hari  menunjukan kenaikan 293,64%.
Gambar 7. Potensi pengembangan tanah campuran Renolith dan Kapur
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 C BR ( % ) Waktu Pemeraman (Hari) 5% KP; 5% RN 6% KP; 5% RN 7% KP; 5% RN 8% KP; 5% RN
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Sw e lli n g (% ) Waktu Pemeraman (%) 5% KP; 5% RN
6% KP; 5% RN
7% KP; 5% RN
8% KP; 5% RN

## 5. KESIMPULAN
Tanah  asli  memiliki  tingkat  keaktifan  yang  tergolong  sedang  karena,  berdasarkan  hasil perhitungan tingkat keaktifan (A) didapatkan nilai 0,91. Tingkat keaktifan tanah dipengaruhi oleh  nilai  PI  dan  persentase  lolos  saringan  No.200.  Tanah  yang  menunjukkan  tingkat keaktifan yang tinggi biasanya terindikasi dengan nilai PI yang besar.
Hasil  pengujian  CBR  dimana  tanah  terlebih  dahulu  dicampuran  dengan  renolith  dan  kapur menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap daya dukung tanah. Kemampuan kapur dan renolith terbukti dapat meningkatkan tensile strength, compression dan dapat membuat tanah  menjadi impermeable.  Hal  ini  ditunjukan  pada  campuran  kapur  sebanyak  8%  dan renolith  sebanyak  5%  pada  waktu  pemeraman  3  hari  dapat  meningkatkan  CBR unsoaked hingga  142,63%  sedangkan  untuk  CBR soaked  persentase  kenaikannya  sebesar  286,46% serta menurunkan potensi pengembangannya hingga 96,75%.
Semakin lama waktu pemeraman dan semakin banyak persentase penambahan kapur yang dicampur  dengan  renolith  maka  akan  meningkatkan  nilai  daya  dukung  tanah  dan menurunkan potensial pengembangannya.

## DAFTAR RUJUKAN
Chen,  FU.  (1975).  Foundation  On  Expansive  Soil,  5 th Edition.  Denver,  Colorado:  Elseviere Scientific Publishing Company
Das,  B.  M.  (2010).  Principles  of  Geotechnical  Engineering,  7 th Edition. Stamford:  Cengange Learning